PROPRIETÀ TERMOELETTRICHE DEL BTSMrTO ?573 



COPPLV N. 9. 



tempera a 280" e nel miscuglio frigorifero. 

 Posizione I. Posizione II. 



^=17°, 2 I'Zj'442 K'^^<^ t = n"A P= 0,755 



i5=17",4 P=: 1,088 ^=17°,3 P = 0,520 



fi = 0,308 r)=: 0,221 ,6=0,235 a = 0,311 



E da osservare anzitutto nella superiore tabella la grandis- 

 sima differenza fra il potere termoelettrico della coppia nelle po- 

 sizioni I e li, e la differenza piuttosto notevole fra due successive 

 determinazioni fatte con la stessa coppia. Poiché fondendo i due 

 metalli nel tubetto, che era i3Ìuttosto sottile, per quanto lo si scuo- 

 tesse era molto difficile che la lega risultasse perfettamente omo- 

 genea, questi due fatti confermano le spiegazioni da me date nel 

 § sulle divergenze fra le diverse misure fatte con la medesima 

 coppia. 



Riguardo poi alla variazione del potere termoelettrico con la 

 temperatura è da osservare che i valori di S per la coppia N. 9 

 sono dello stesso ordine di grandezza di quelli avuti con la coppia 

 N. 3 che venne temperata all'incirca nelle stesse condizioni. Quindi 

 sebbene le divergenze fra i risultati ottenuti con diversi campioni 

 non permettano di venire ad una conclusione rigorosa, sembra . 

 dietro l'esperienza fatta, sia da escludersi una grande influenza 

 dei gas esistenti nell'atmosfera nella formazione del bismuto-ac- 

 ciaio (1). 



14. Credetti opportuno anche di esaminare leghe fatte con 

 proporzioni diverse da quelle sin qui studiate. Riporto anzitutto 



(1) Siccome oltre il carbonio, anche altre sostanze possono, come è noto, 

 conferire al ferro le proprietà dell'acciaio , restava a vedere se accadesse lo 

 stesso per il bismuto: era interessante specialmente studiare l'azione del ti- 

 tanio, che ha con lo stagno molta analogia chimica. Però, operando sia in 

 un'atmosfera di idrogeno, sia nell'aria atmosferica non riuscii ad ottenere 

 alcuna lega di bismuto e titanio. Nell'idrogeno, riscaldando fino al rosso, il 

 titanio rimaneva galleggiante alla superficie del bismuto fuso senza unirsi 

 affatto allo stesso; nell'aria atmosferica si formava una sostanza pulverulenta 

 grigia , contenente forse rilevanti quantità di azoto, e che non aveva alcun 

 aspetto metallico. 



Atti R. Accad. - Parte Fisica — Voi. XX 111 30 



